Mittheilungen aus dem Ldboratomum. 9 



schlage vorsichtig verbrannt. Die Asche hatte eine leb- 

 haft rothbraune Farbe und wog im frischgeglühten Zu- 

 stande 0,050 Grra. Nach Abzug von 0,003 Grm. Filter- 

 asche bleiben 0,047 Grm. reines Gold .= 0,275 Proc. 

 Gold. Beim Zusammenschmelzen des abgeschiedenen 

 feinpulverigen Goldes mit Borax auf der Kohle wurde 

 ein schön glänzendes gelbes Metallkorn erhalten. 



Der in Königswasser unlösliche Theil bestand vor- 

 zugsweise aus den Schwefelkies begleitenden Silicaten, 

 enthielt aber eine kleine Menge Chlorsilber. Längere Zeit 

 mit Aetzammoniakflüssigkeit digerirt, gab er dasselbe ab, 

 fällbar durch verdünnte Salpetersäure. Auf einem Filter 

 gesammelt, nach dem Trocknen und Verbrennen des 

 letzteren mit Soda auf Kohle geglüht, lieferte es einige 

 Silberflittern, löslich in Salpetersäure, fällbar aus dieser 

 Lösung durch Salzsäure. Die Menge dieses steten Be- 

 gleiters des Goldes war hier nicht wägbar. 



Analyse von No. 2. 16,68 Grm. feingepulverte 

 Kiese wurden wie No. 1. behandelt. Der Niederschlag 

 von metallischem Gold war bedeutend geringer wie bei 

 No. 1. Nach dem Glühen wog das Gold 0,014 Grm. 

 == 0,084 Proc. Auch hier blieb ein im Königswasser 

 unlöslicher, grauweisser Rückstand, welcher mit Aetzammo- 

 niakflüssigkeit ausgezogen, an dieses kleine Mengen von 

 Chlorsilber abgab. 



Analyse von No. 3. Verfahren wie bei 1. und 2. 



24,86 Grm. Kiese gaben 0,020 Grm. Gold = 0,080 

 Proc. . Auch hier enthielt der in Königswasser unlösliche 

 Theil etwas Chlorsilber. 



Die A n.alyse von No. 4. und 5. ergab, dass sie 

 frei von Gold waren. 



Versuch einer mechanischen Scheidung des Goldes. 



Da es für die technische Gewinnung des Goldes von 

 Wichtigkeit ist, zu wissen, ob durch eine blosse Abschläm- 

 mung der gepulverten Kiese das darin metallisch vorkom- 

 mende Gold abgeschieden werden könne^ oder sich doch 



